40 
H e in r ich L ii dtke : Über die Eigenschaften 
allen Bestimmungen stets Spiegel genommen, bei denen das 
Silber sich nach oben abgeschieden hatte. Nach Beendigung 
der Reduktion wurden die Spiegel mit destilliertem Wasser 
sorgfältig abgespült und zum Trocknen hingestellt. Als 
Flüssigkeit benutzte ich zunächst Schwefelsäure. Es fand 
sich nun bei Spiegeln, die nach dem Böttgerschen Rezepte 
in der Kälte hergestellt waren, dass in dem Elemente {Spiegel¬ 
silber ! H 2 S0 4 ! Silber} das Spiegelsilber positiver, das Silber 
negativer Pol war, entsprechend wie man beim Daniellschen 
Elemente das Kupfer als positiven, das Zink als negativen 
Pol bezeichnet. Da nun die Schwefelsäure das Spiegelsilber, 
wie wir oben gesehen haben, stark verändert, so kann die 
auftretende elektromotorische Kraft nicht konstant sein, son¬ 
dern muss ziemlich schnell abnehmen. In 0,042 procentiger 
Schwefelsäure erhielt ich die in den betreffenden Columnen 
der folgenden Tabelle mitgeteilten Werte für die elektromo¬ 
torische Kraft der Spiegel a, b, c, d, e mit gewöhnlichem 
Silber in Volt gemessen. 
Tabelle lfi. 
Zeit 
a 
b 
c 
d 
e 
Anfangs 
0,1083 
0,1014 
0,0954 
0,0930 
0,1025 
Nach 1 Minute. 
0,1038 
0,0970 
0,0956 
0,0918 
0,1039 
„ 2 Minuten. 
0,0965 
0,0931 
0,0943 
0,0879 
0,1046 
Q 
;j ° v 
0,0889 
0,0878 
0,0930 
0,0836 
0,1032 
4 
>> ^ V 
0,0818 
0,0818 
0.0836 
0,0747 
0,0998 
„ 5 
0,0748 
0,0734 
0,0747 
0,0640 
0,0920 
Wie man sieht, nimmt die elektromotorische Kraft mit 
der Zeit ab. Es ist dies auch nicht anders zu erwarten. 
Wenn die Säure noch so verdünnt ist, so bewirkt sie doch 
eine allmähliche Umwandlung der Natur des Spiegelsilbers, 
was schon daran zu erkennen ist, dass die Durchsichtigkeit 
und die Färbung der belegten Seite des Spiegels eine andere 
wird. Spiegel, die schon vorher durch irgend ein Mittel 
z. B. Eintauchen in mässig konzentrierte Schwefelsäure voll¬ 
ständig verändert waren, gaben bei der Bestimmung Werte, 
die von Null nur wenig verschieden waren. Fragt man 
